72 
F. Finne und R. Kolb, 
Für die zwei anderen Winkel bereclmeii sich folgende Werte: 
1 
1 
20« 
573« 
Winkeländerung 
1010 
1011 
.38« 12,6' 
38" 22,2' 
; + 9,6' 
1011 
oiTi 
46" 16,0' 
46« 9,6' 
— 6,4' 
Das Mall der Winkeläiiderung' wird hei steigender 
T e in i> e r a t ii r und inshesondere nahe vor der Moditikations- 
äiideriuig kräftiger. Es läßt sich das aus den Neigungen der 
Kurven erkennen und im i'herhlick tahellariscli für den Funda- 
nientalwinkel 1011 : llOl wie folgt vermerken. 
Temperaturintervall 
20—73" 73—173" 173—273« 273—373« 373—473« 473—573« 
Winkeländerung 
-0,5' —1,1' —1,8' —2,2' —2,9' —5,5' 
lll. Winkelämlerungen beim Modifikatioiisumsohlag 
a- ^ ^ /?-Quarz. 
Etwas über 570*^ (durchschnittlich hei 573®) zeigte sich hei 
den Deobachtungcn der Flächen rellexe (WEnsKv’sclier Spalt) am 
Ooniometer die Umwandlung von a- in ,i^-Quarz dadurcli an, daß 
das Signalhild seine Einheitlichkeit verloi'. Zumeist teilte es sich 
in zwei Bilder; sie deuten auf einen Knick der betreffenden Fläclie 
hin. Ihr Abstand betrug etwa 5'. Beim Überschreiten der Tem- 
peratur von 573® nacli oben oder unten vereinigten sicli die 
Reflexe wieder zu einem einheitlichen Bilde '. 
Um den Zusammenhang zwischen optischer und geometrischer 
Änderung bequem beobachten zu können , wurde durcli passende 
Stellung des Kristalls dafür gesorgt, daß zwei durch Doppel- 
brechung entstandene Spaltbilder gleichzeitig mit einem Flächen- 
reflex des Spaltes beobachtet werden konnten. Es zeigte sicli 
beim allmählichen Verändern der Temperatur, daß die optische 
Umwandlung sicli langsamer vollzog als die Eeflexveränderung. 
Auch kennzeichnete sich der Umwandlungsvorgang im optischen 
Effekt, also an den Doppelbrechungsbildern beim Erhitzen zuerst; 
einige Sekunden nachher bemerkte man die Anzeichen des Um- 
schlages am Oberflächenreflex. Bei der langsamen Abkühlung- 
gehen die Zeiclien der optischen Änderung denen der geometrischen 
gleiclifalls voran , und zwar noch ein wenig mehr als beim Er- 
hitzeu. Es scheint also die Umwandlung a- |tf-0uarz im 
Kristall jeweils von innen nach außen voranzuschreiten. 
' Vergl. auch die Schilderung dieser Verhältnisse bei 0. Mcooe: 
Die Zustandsänderung des Quarzes bei 570". N. .Tahrb. f. Min. etc. Fest- 
band. 1907. p. 190. 
